( 925 ) 

 que la dissolution siliceuse versée dans le sel marin au même degré de con- 

 centration se prend en masse. Les deux chlorures agissent d'une manière 

 analogue sur l'aluminate, le stannate et le zincate de potasse. Dans certaines 

 circonstances, l'analyse chimique po^irra tirer un parti avantageux de cette 

 singulière propriété (i). 



» Désirant ra'assurer dans quelles limites la grande affinité de la magnésie 

 pour la silice peut être utilisée dans l'emploi des produits naturels, j'ai sou- 

 mis à la silicatisation un grand nombre de chaux magnésiennes résultant de 

 la calcination de diverses dolomies. Les meilleurs résultats ont été obtenus 

 avec les dolomies de Traverselles (Piémont), les craies dolomitiques d'Igor- 

 nay près Autun, les craies dolomitiques de Beynes (Seine-et-Oise). 



« La présence dans les dolomies d'un excès de chaux et d'un peu d'ar- 

 gile paraît favorable; mais, pour obtenir un bon raffermissement, il est utile 

 de laisser bien s'hydrater la dolomie calcinée avant d'y ajouter la dissolu- 

 tion siliceuse. 



» En envisageant la silicatisation des mortiers en dehors de l'influence de 

 la magnésie^ j'ai constaté par des expériences nombreuses, mais qui n'ont 

 encore qu'une durée de quelques mois, que l'on obtient de bons mortiers 

 hydrauliques en associant à la chaux grasse, non-seulement du sable et des 

 silicates alcalins, mais aussi un peu d'argile. Des mortiers composés de 



(i ) Les alnminates de potasse et de soude se comportent comme les silicates dans la plupart 

 des circonstances. Ils sont décomposés par la magnésie blanche et donnent un produit qui se 

 raffermit dans l'eau , mais qui n'est pas susceptible d'un aussi grand durcissement que le sili- 

 cate de magnésie. 



Ces aluminates peuvent être employés pour durcir les pierres calcaires poreuses ; mais il 

 convient de ne les appliquer qu'après avoir imbibé les pierres de silicate de potasse, afin de 

 faire pénétrer dans leurs pores une sorte de feldspath artificiel. La même réaction peut être 

 mise à profit pour durcir le plâtre; ce dernier, après l'application successive des silicates et 

 aluminates alcalins, se couvre d'efflorescences salines que l'eau enlève facilement. Le pljître 

 moulé ainsi préparé, et dans lequel l'alumine et la silice ont remplacé une partie de l'acide 

 sulfurique, acquiert peu à peu une grande dureté. Les surfaces ne sont pas altérées, pourvu 

 que les dissolutions siliceuse et alumineuse soient appliquées à froid et peu concentrées. 



J'ajouterai que, quand les silicates sont employés dans la peinture, la plupart des couleurs 

 minérales, telles que les ocres, le bleu d'oulremer, le sulfate de baryte même, fixent une 

 certaine quantité de potasse ou de soude, comme cela a lieu dans la silicatisation des pierres 

 calcaires. 



Ces observations ne sont pas sans importance ; elles permettent de bien augurer de l'avenir 

 de la silicatisation des pierres et des peintures siliceuses dans lesquelles nos efforts ont toujours 

 tendu à fixer la potasse. 



